190 COLLECTION 



— » duits de poix ou de gaudron pour garantir le bois de l'action pénétrante de" 



Transactions l'eau-forte; ces baquets font garnis de lames de cuivre de dix pouces dé 

 Philosophiq.. long , de fix de large, & d'un demi pouce d'épaifleur; on y met d'abord 

 , ( o une bonne quantité d'eau , &c enfuite on y verfe la folution d'argent ; l'eau- 

 No C l ^ ' * orte a y ant P' us d'affinité avec le cuivre, s'y attache, le dificut , &i abau- 

 . ' 1 f v : donne i'argent qui fe précipite au fond du vaiffeau , ou bien s'attache à 

 ART. i\ . j- £S p aro ; s §£ aux l ames de cuivre fous la forme d'un fable très-fin. On 

 prend ce précipité , on enlevé les particules latines par des lotions réi- 

 térées ; on le fait enfuite fécher, après quoi il ne refte plus qu'à le ré- 

 duire en lingots par la fufion. 



Il eft à remarquer que s'il y a du cuivre jaune dans les lames de cuivre 

 dont il a été parlé , il s'y attache très-peu d'argent , cette elpece de cuivre 

 fe mêlant avec l'argent. 



Avec la folution cuivreufe que l'on a par ce procédé, on fait en y 

 joignant de la chaux un verd employé par les peintres ; (<z) pour cela on 

 met dans un tonneau cent livres de chaux , &c l'on verie enfuite de cette 

 folution cuivreufe ; & chaque jour on agite ce mélange pendant quelques 

 heures de fuite. Lorfquc la liqueur devient pâle, on la retire, &C on la 

 met à part ; après quoi on verfe de nouvelle folution de cuivre , & l'on 

 continue ainfi julqu'à ce que le verd foit fait , &C alors on le met lécher 

 au foleil fur de grandes pierres de chaux. 



A l'égard de la liqueur qu'on a décantée & mife à part dans cette opé- 

 ration, on la fait bouillir & évaporer dans une chaudière de cuivre , jus- 

 qu'à la confiftance du gruau ; & comme elle contient principalement du 

 falpêtre régénéré , la plus grande partie de l'efprit de vitriol étant entré 

 avec le cuivre diffous dans la compofition du verd, fi on la diftille de 

 nouveau avec les autres ingrédients d'où l'on tire l'eau-forte , il en réfulte 

 une eau-forte double, c'eft-à-dire, qui a deux fois plus de force que celle 

 dans la dillillation de laquelle cette liqueur n'auroit point été employée. 



Second Procédé. 



LA coupelle : fon effet eft de féparer l'argent , non pas d'avec l'or* 

 mais d'avec tous les autres métaux qui le furnagent lorlqu'ils font 

 fondus ensemble. 



Voici comment fe fait la coupelle : on a un moule de fer oval, de deux: 

 pouces de profondeur; au fond de ce moule (ont trois arcs de fer, placés 

 à égales diiiances , & larges de deux doigts , fi legnnd diamètre du moule 

 de ter eft de quatorze pouces , car telle eft la véritable proportion qu'il 

 faut obferver , foit que les coupelles foient plus petites , ou qu'elles foient 

 plus grandes. 



On remplit cette cavité de cendres bien tamifées d'os brûlés , humectées 

 avec une leiîive de cendres de favon. Quelques-uns fe fervent de gâteaux 

 de potafles ou d'autres cendres bien nettoyées , tk. preflées avec une mo- 

 lette ; en forte que la furface fupérieure foit bien battue & bien unie. 



(j) Verditer. 



